192 — 
microcristallina non è possibile di isolare e di studiare separatamente 
con analisi chimica gli elementi mineralogici: è quindi anche impos- 
sibile la determinazione esatta- incontestabile delle varietà di feldispato 
che vi possono comparire, ma nulla si oppone, specialmente nelle roccie 
vulcaniche, alla possibilità della esistenza di miscugli feldispatiei. 
Riassumendo lo studio fatto sul campione N. 26 si può dire che questo 
rappresenti un andesite augitiea molto basica, con abbondanza di 
plagioclasio , mancante di magnetite , a struttura micro granitica; par- 
zialmente metamorfosata. 
Campione N. 27. 
Caratteri macroscopici e fisici. — Roccia minutamente porosa a 
struttura granuloso-cristallina, a fondo di color bigio rossastro scuro, 
asperso di numerose punteggiature bianche cristalline. Frattura granu- 
losa, ruvida al tatto, tenace, ha una debole azione sulbago calamitato. 
Dur. 6-6,5; P. sp. 2, 85. 
Caratteri microscopici e petrografici. — Con debole ingrandimento 
presenta su di un fondo color castagno molto scuro quasi nero, diffi- 
cilmente trasparente, disseminate in associazione granitica delle masse 
cristalline trasparenti compenetrate tra loro, di plagioclasio incolore e 
di augite verde chiaro. 
Con forte ingrandimento di 220 a 300 diam. nel fondo quasi nero e 
quasi opaco si arriva in qualche punto a scorgervi un ammasso di parti- 
celle di color biondo, mescolate ad una congerie di minutissimi granuli 
di magnetite talmente fìtti che tale massa fondamentale si direbbe quasi 
costituita da chiazze di magnetite compatta. Questa in parte decomposta 
vedesi sui bordi delle chiazze stesse circondata da sfumature di colore 
rosso ematitico; le quali oltre a ciò si presentano come infiltrazioni gene- 
rali attraverso la parte cristallina microgranitica della roccia. Non vi ho 
potuto distinguere alcun granulo di olivina. 
Caratteri chimici. — Polverizzata minutamente conserva il color bi- 
gio rossastro proprio della roccia in massa, ma più sbiadito. La pol- 
vere al microscopio si presenta composta di una mescolanza di fram- 
menti trasparenti e a frattura vetrosa, bianchi e verdognoli insieme a 
numerose particelle nere opache ed altre di colore rosso vivo o di color 
castagno. Le particelle nere sono attraibili dalla calamita. La polvere 
al calore subisce leggiera perdita per piccola quantità di acqua che esala. 
